l422 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



durée qui est évideinment indépendante de l'épaisseur de la couche déjà 

 formée; 



2° Le temps nécessaire aux molécules pour traverser la couche déjà 

 formée, temps proportionnel à son épaisseur. Ceci nous donne l'équation 



différentielle 



dd =z {m + nœ) dcc, 

 d'où 



2 



Toutes les expériences que nous avons faites ont conduit à l'adoption 

 d'une expression de la forme 



2 



ce qui semble montrer que la durée de la réaction chimique est négligeable 

 devant la durée de traversée de la couche déjà formée. 



Nous n'avons pas constaté, à partir d'une certaine épaisseur de la couche 

 formée, le ralentissement signalé hypothétiquement par certains auteurs à 

 propos de la pénétration du phosphore dans le cuivre ('). 



Les points expérimentaux que nous avons obtenus à chaque température 

 se placent presque tous sui- deux courbes distinctes, qui sont nettement en 

 relation avec l'intensité des coups de marteau avec lesquels on a établi le 

 contact des deux métaux. Presque aucun point ne vient se placer dans l'inter- 

 valle situé entre les deux courbes. L'écrouissage par le choc et la pression 

 de contact jouent certainement un rôle dans le phénomène, mais nous 

 sommes plutôt tentés d'attribuer ces variations discontinues dans les résul- 

 tats obtenus à des vitesses différentes de traversée, selon l'orientation par 

 rapport au clivage de l'antimoine. Les cristaux d'antimoine auraient une 

 facilité plus grande à s'orienter suivant deux directions déterminées par 

 rapport à ce clivage. 



Voici, à titre d'exemple, le tableau de nos résultats pour le couple 

 Ag-Sb à 47,5° : 



9 (en heures) 2 12 72 36o i\ 48 36o 



X observé (en mm). . . o,38 0,98 2,i5 4.9 1,0 i,4 8,76 



a; calculé (en mm)... 0,876 0,920 2,26 5,o4 0,97 1,87 8,75 



l4,2 25,7 



n 



Rapport des - i.l 



(') Kdwards et MuRPHY, Inst. of Metals, 9 mars J922. 



